— 152 — 
piente cilindrico del diametro di mm. 40. Questo recipiente con un altro termometro 
era immerso in un bagno ad olio. Le elevazioni vennero misurate al catetometro. 
Dopo avere lungo tempo fatto scorrere su e giù nei tubi capillari il solfo fuso, si 
ottennero dai due tubi risultati molto soddisfacenti: la maggior differenza tra le loro 
indicazioni non ha mai raggiunto !/; di millimetro. 
Fatte le sperienze col solfo vergine, si tenne parecchie ore la temperatura del 
solfo a 190°,6, indi si lasciò lentamente raffreddare fino a 125°,6 e s’ incominciarono 
le misure pel solfo modificato. Ecco i risultati ottenuti : 
Temperatura Elevazione capillare 
del term. ad aria 
Solfo vergine Solfo modificato 
125,26 mm.. 6, 63 mm. 7,84 
135, 6 6,41 1,97 
145, 6 6, 24 7,98 
155, 6 6, 04 8, 06 
158, 6 6,13 8,13 
159, 6 6, 45 Iv: 
160, 6 6,95 8,36 
161, 6 7,94 
162, 6 8,00 8,57 
163, 6 8, 51 8, 66 
165, 6 8,96 8, 87 
168, 6 9, 48 a fit 
170, 6 9,70 9, 93 
175, 6 9, 45 10,19 
180, 6 8,79 9,10 
190, 6 8,09 8,05 
Come si vede da questi risultati, e meglio ancora dalle curve che li rappresen- 
tano, la capillarità del solfo vergine è molto diversa di quella del solfo modificato. 
Nel solfo vergine l’ elevazione capillare dapprincipio diminuisce coll’elevarsi della 
temperatura; raggiunge un minimo verso 157°; indi incomincia ad aumentare molto 
rapidamente fino a toccare un forte massimo verso 171°; di poi ritorna a diminuire. 
Nel solfo modificato, la capillarità è in generale maggiore che nel solfo vergine: 
coll’ elevarsi della temperatura, dapprima cresce lentamente; verso 158° cresce più 
rapidamente; tocca un massimo verso 175°; indi diminuisce. 
III. Viscosità — La viscosità non essendo ancora fisicamente ben definita, non ebbi 
la pretesa di misurarne la vera grandezza alle diverse temperature, ma invece ho cer- 
cato di misurare due funzioni che da essa dipendono e che presumibilmente debbono 
offrire un andamento quasi del tutto simile al suo. 
Queste due funzioni sono: 
I. Il tempo impiegato da una palla cava di platino a percorrere m. 0,25 mo- 
vendosi verticalmente entro il solfo fuso. 
